Kohlrausch u. E. Grüneisen : Kleine elastische Verschiehuiinen. 1089 



spannten Fäden befesti,a,t (quadrißlar aufgehängt). Eine kleine, nur an 

 den grösseren Durchbiegungen in Betracht kommende Correction wegen 

 der Fadenspannung lässt sich aus der Länge und Gestalt der tragenden 

 Fäden und dem Gewicht des Stabes hinreichend genau schätzen. 



Die kleinsten Ausschläge wurden öfters, und zwar, um aus dem 

 Mittel die persönlichen, von der Lage des Fernrohrfadens zu den Theil- 

 strichen abhängigen Fehler zu eliminiren, mit variirter Nullstellung ab- 

 gelesen. 



Die Stäbe waren etwa 20""" breit (hoch) und 2™'" dick. Unter- 

 sucht Avurde als Probe des Verfahrens Schmiedeeisen, welches nach 

 Analogie mit ähnliclien von Hi-n. Bach untersuchten Körpern einfache 

 Proportionalität (d.h. m = i) erwarten lässt, ferner Messing und graues 

 Gusseisen, bei denen Bach m>i setzt, und endlich, um einen nicht- 

 metallischen Körper zu prüfen, noch Schiefer. 



Schmiedeeisen gab in der That ein so constantes Verhältniss e/cr, 

 dass, mit Belastungen von o*^.''2 bis lOO'"' und entsprechenden (Doppel-) 

 Scalenausschlägen von etwa o'".'°3 bis 100™'", die letzteren durch einen 

 Unearen Ausdruck mit ±o"'."'0 2 8 mittlerem Fehler dargestellt werden. 



Die kleinste dieser Grössen bedeutet eine Drehung um 10 Bogen- 

 secunden. Sie entspi-icht einer relativen Längenänderung der Ober- 

 flächen -Faser um etwa io~' im Maximum, einer mittleren relativen 

 Änderung aller Faserlängeu um etwa 2 X io~*. 



Messing. Hr. Bach fand bei Messingguss zunächst einen merk- 

 lich beschleunigten Gang der elastischen Dehnung, der indessen gleich- 

 massig wurde, nachdem das Stück einmal stark belastet gewesen war. 

 Unser Blechstreifen zeigte alsbald eine Proportionalität, die nicht so 

 vollkommen war wie bei dem Schmiedeeisen, die indessen nur ein sehr 

 kleines quadratisches Glied zum Ausgleich verlangte. Die Belastungen 

 umfassteu dabei ein Gebiet von i : 1000. nämlich o^.'! bis IOO'^ Das 

 merkliche Auftreten von elastischer Nachwirkung bei den grösseren Bie- 

 gungen und auch von kleinen Überschreitungen der Elasticitätsgrejize 

 macht die Beobachtung etwas unsicherer als bei dem Schmiedeeisen. 



Schiefer. Die Erwartung, an diesem Körper gTÖssere Abwei- 

 chungen zu finden, erfüllte sich niclit. Von einer etwas beträchtliclieren 

 elastischen Nachwirkung abgesehen, erwies der Stab sich als ein ela- 

 stisch recht vollkommener Körper, zwischen 0^2 und 50''' Durchbie- 

 gungsbelastung ('/28oooobis '/izooo grö.sster relativer Längenänderung der 

 Oberflächenfaser) nur geringe Beschleunigung zeigend und von uner- 

 wartet grossem Elasticitätsmodul, nämlich gleich i 1400 kg-Gew./mm^ 

 Die Dichte fand sich ^4.3, erheblich grösser als in der Litteratur an- 

 gegeben. Die hiermit berechnete Schallgeschwindigkeit 5ioom/sec. 

 erreicht die grössten sonst bekannten. 



